ESTUDIO SOBRE LA CAL Y CEMENTO DE COSQÜIIN 127 



El cemento Boulogne-sur-mer, dá 18 Voen las telas de 5000 ma- 

 llas (1) el de Cosquin solo 12.10 %. 



El Dr. A. Quiroga^ en los estudios comparativos efectuados por 

 él sobre el Cemento Argentino del Sr. Derossi, ha cernido los me- 

 jores cementos que se introducen en el país encontrando ios 

 siguientes resultados : 



Cemento Argentino Guanaco Elefante Fénix 



Residuos en la tela de 4600 ma- 

 llas N» 180 76.00 586.00 448.45 442.60 



Residuos en la tela N» 180 924.00 414.00 551.55 557.40 



1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 (2) 



En cambio tenemos que el Cemento fabricado porel Sr Bialet, 

 da como residuo con la tela de : 



5000 mallas, que corresponde á la N° 190 121.00 "/„ 



Impalpable 879.00 "/o 



1000.00 »/„ 



Sabido es que las telas para el cernido se indican por un núme- 

 ro que corresponde al de las mallas que haj en una pulgada cua- 

 drada ó en un centímetro cuadrado. 



El cemento de «La Primera Argentina » es, por consiguiente, 

 superior á los otros, bajo el punto de vista de su fineza; cualidad 

 de gran valor^ por cuanto ella, no solo facilita el apagado total de 

 los espansivos, sino también que los fenómenos químicos y físicos 

 que determina la solidificación final se verifican más pronto y de 

 una manera más completa. 



AVENTAMIENTO 



Las cales hidráulicas y los cementos, una vez elaborados, no 

 son aptos para ser empleados inmediatamente, sino que es necesa- 

 rio que permanezcan antes un lapso de tiempo, más ó menos 

 largo, en contacto con el aire, á fin de que absorban la canti- 



(1) Bonnami, pág. 95. 



(2) Memoria presentada á la Sociedad Científica Argentina, pa'g. 44. 



